■ 



DE BERNISSART. 



GHAPITRE I 



21 



6. Composition centesirnale de la partie soluble des cendres : 



Peroxyde de fer (Fe 

 Acide phosphorique 



Chaux (Ca 0) . . 



) 25.39 



2 3/ 



3.29 



8.08 



Magnesie 



Potasse (K 2 0) 



Soude (Na 2 0) 0.59 



Lithine traces 



Alumine (soluble) (Al 2 0,) 51.85 



99.69 



Silice soluble . 



2. 09 



Fluor 



Anhydride sulfurique 1-80 



Acide titanique 



7. Composition cent6simale de la partie insoluble des cendres : 



Peroxyde de fer 1.97 



Chaux 0.11 



Magnesie 



Alumine insoluble 9.72 



Silice insoluble (Si 2 ) 86.79 



Acide titanique (Ti 2 ) 0.80 



99.39 



0.51 de sulfate calcique ainsi que des 



8. L'argile ne contient pas de carbonates. 



9. L'argile sechee a 110° abandonne a l'eau 

 traces de sulfate de fer et d'alumine. 



L'acide chlorhydrique a 2 p. 100 enleve encore2.92p. 100 de sulfate de fer et d'alumine. 



10. L'argile, sechee a 110° et ensuite epuisee successivement par le sulfure de carbone, 

 par l'eau et par l'acide chlorhydrique, puis soumise a Taction de l'acide azotique, donne une 

 quantite d'acide sulfurique qui correspond a 0.1 p. 100 de soufre ou a 0.19 p. 100 de pyrite. 



L'argile colore en brun la lessive de potasse a 0.1. La substance ainsi dissoute montre 

 les caracteres des matieres humiques, mais la determination de sa nature exacte n'etait 

 pas possible. 



Indications speciales sur la composition chimique de la oroide superficielle 



ou patine de l'argile. 



1. Eau restante ........•• 



2. La matiere, sechee a 110° et chauffee avec du chromate de plomb, 



2.57 p. 100 



donne : 



Eau. 



Carbone . 



G.43 p. 100 

 2.44 p. 100 



